No, 16. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



205 



F. üsmond : lieber die Rolle gewisser Fremd- 

 körper im Eisen und Stahl. (Comjjtes rendus, 

 1890, T. CX, p. 242.) 



Das Eisen ist bekanntlich kein einheitlicher, sondern 

 polymorpher Körper, der bei der feineren Nuancirung 

 seiner Eigenschaften mannigfache Verschiedenheiten dar- 

 bietet. Besonderes Interesse gewährten die in jüngster 

 Zeit beobachteten Wärmeeutwickelungen während der 

 Abkühlung, welche theils einen mehr oder weniger 

 langen Stillstand der sonst stetig sinkenden Temperatur, 

 theils sogar ein Wiedererwärraen (Reoalescenz) zeigen 

 (vgl. Rdsch. I, 375; II, 13; III, 65, 216, 374, 461; IV, 472). 

 Ein elektrolytisches Eisen, welches 0,08 Proc. Kohle ent- 

 hält, zeigt beim langsamen Abkühlen zwei Wärme- 

 entwickelungen: eine, welche einen langen Stillstand des 

 Thermometers veranlasst, bei 855" (03), und eine zweite 

 weniger deutliche und allmälige, welche bei 730" ein 

 Maximum besitzt (a^)- Diese Erscheinungen werden auf 

 allotropische Umwandlungen verschiedener Eisensorten 

 zurückgeführt. Neben diesen durch allotrope Modifi- 

 cation des Eisens veranlassten Wärmeentwickelungen 

 giebt es noch eine durch Umwandlung der mit dem 

 Eisen verbundenen Kohle bei ihrem Uebergange aus 

 dem gehärteten in den ausgeglühten Zustand; sie erzeugt 

 beim Abkühlen des Eisens eine dritte Wärmeentwicke- 

 lung Ol , welche bekannter ist unter dem Namen der 

 Recalescenz. 



Diese verschiedenen kritischen Punkte sind aber 

 nicht fest, sondern in dem Maasse als der Gehalt an 

 Kohle steigt, sinkt «3 schnell und verbindet sich mit O2, 

 dann sinken die vereinigten «3 und a^ und erreichen a^, 

 das seinerseits langsam gestiegen ist. Einen ähnlichen 

 Einfluss üben fremde Beimengungen; von diesen hat 

 Verf. früher bereits einige untersucht (Rdsch. II, 218), 

 über andere berichtet er jetzt Folgendes : 



Bor wirkt in gleicher Weise wie Kohle ; es erzeugt 

 ein Sinken von o»; beim Zusammenschmelzen von Eisen 

 mit Bor fand man Oj theils zwischen 815" bis 805", theils 

 zwischen 735" und 725", also zusammenfallend mit n,. 



Nickel wurde einem Eisen mit 0,35 Proc. Kohle und 

 Spuren von Mangan zugesetzt, und zwar im Verhältniss 

 von 5,97 Proc. In einem nickelfreien Stahl waren 03 

 und ttj zusammengeflossen, aber von a^ verschieden; das 

 Nickel vereinigte «3, «2 und flj zu einem einzigsn kri- 

 tischen Punkt zwischen 660" bis 640". 



Kupfer erzeugt in dem Maasse, als seine Menge im 

 Eisen zunimmt, ein Sinken von 03 und a^ , bei 4,10 und 

 4,44 Proc. bewirkte es ein Verschmelzen von «3 und «2 

 bei 730" bis 720" und ein Sinken von a^ auf 625" bis 

 600". Kupfer wirkt also noch ähnlich wie Kohle, aber 

 weniger energisch. 



Das Silicium erzeugt in dem Maasse, als sein Gehalt 

 m Eisen wächst, eine Abnahme der bei Oj entwickelten 

 Wärmemenge, welche bereits durch einen Gehalt an 

 Silicium von 0,8 sehr herunterdrückt, und fast Null war 

 bei Siliciumbeimengungen von über 2 Proc. Die bei a^ 

 nicht entwickelte Wärme tritt aber auch nicht bei 

 niedrigeren Temperaturen zu Tage; man findet sie nicht 

 zwischen 1400" und 500". Das Silicium hindert also die 

 allotropische Umwandlung des Eisens. Während aber 

 «3 verschwindet, behält Oj seine gewöhnliche Intensität 

 und strebt nur ein wenig zu sinken von 730" bis 720" 

 auf 710" bis 700"; Oj hingegen steigt bedeutend von 660" 

 bis 650" auf 710" bis 700». 



Arsenik wirkt wie Silicium. Während seine Menge 

 im Eisen von Spuren bis zu 0,55 Proc. steigt, verliert ({3 

 an Intensität und steigt. Auf <72 und a^ ist eine Ein- 

 wirkung des Arsens bei den untersuchten Gehalten nicht 

 nachweisbar. 



Wolfram scheint auf die allotrope Umwandlung 

 des Eisens fast keinen Einfluss auszuüben. Wenn der 

 Gehalt an Wolfram von Spuren bis auf 1,5 Proc. steigt, 

 scheint «3 seine Intensität und seine Lage nicht zu 

 ändern. Aber «j wird stark herabgedrückt, wenigstens 

 wenn das Erwärmen hoch genug getrieben wurde; so 

 war «1 bei dem an Wolfram reichsten Eisen auf 540" 

 bis 530" gesunken. Die Rolle des Wolframs scheint daher 

 besondere Eigenthümlichkeiten darzubieten. 



Stanislas Jleunier: Neues Verfahren zur künst- 

 lichen Darstellung des magnetisch po- 

 laren Eisenplatins. (Comptes lenJus, 1890, 

 T. CX, p. 254.) 



In einer Reihe von Untersuchungen hatte sich Herr 

 Meunier bemüht, den Nachweis zu führen, dass die 

 Gesteine, welche in den Meteoriten vorkommen, nicht 

 durch Schmelzung entstanden sind, sondern durch Er- 

 starren von Dämpfen, die auf einander wirkten. Diesen 

 Schluss erhärtete er nicht blos durch die Structur der 

 Meteoriten , sondern auch durch die künstliche Nach- 

 ahmung der hauptsächlichsten Bestandtheile derselben. 

 Er geht nun einen Schritt weiter, und will diese Ent- 

 stehungsweise auch auf die irdischen Massen ausdehnen, 

 welche lithologisch jenen vergleichbar sind, besonders auf 

 die Olivin- und Augitgesteine , zu welchen in erster 

 Reihe die Gangmassen des gediegenen Platins im Ural, 

 auf Neu -Seeland und Borneo gehören. Die Analogien 

 dieser Massen mit den Meteoriten hatte bereits Dau- 

 bree hervorgehoben, und Verf. hat jüngst für diese 

 Massen eine Darstellungsmethode gefunden , welche es 

 gestattet, ohne Schmelzung jene interessante Legirung 

 herzustellen, welche von Breithaupt Eisenplatin ge- 

 nannt worden, 12 bis 19 Proc. Eisen enthält und neben 

 der Beständigkeit des Platins die magnetischen Eigen- 

 schaften des Eisens besitzt. 



Eine Mischung von 5 Theilen Platinchlorid und 

 1 Theil Eisenchlorür wird mit reinem trockenen Wasser- 

 stofl' gemischt in einer Porcellanröhre auf Rothgluth 

 durch Holzkohleufeuer erhitzt. Nachdem die Entwioke- 

 lung von ChlorwasserstoH" aufgehört, lässt man langsam 

 abkühlen und erhält eine metallische höckerige Masse, 

 welche den Glanz und die Farbe des Platins besitzt, 

 cohärent ist und in unregelmässige Stücke zerbricht; 

 unter dem Mikroskop sieht mau überall sehr kleine 

 octaedrische und cubische Facetten. Diese Substanz 

 widersteht sowohl der siedenden Salz- wie Salpetersäure. 

 Sie ist schwach, aber entschieden magnetisch, und ganz 

 wie das Eisenplatin zeigen einige Körner der Masse 

 Pole , von denen die einen angezogen , die anderen ab- 

 gestossen werden von demselben Ende des Magnetstabes. 



War der Strom des reducirenden Gases zu schnell 

 gewesen, so trifft man an einzelnen Punkten Platin ohne 

 Eisen, an anderen kleine schwai'ze Eisenköruchen. Auch 

 dies entspricht dem natürlichen Verhalten, da man auch 

 in der Natur zuweilen etwas Platin ohne Eisen findet. 



Man kann übrigens die Legirung von Eisen mit 

 Platin leicht als Metallskelett erhalten , welches Oliviu- 

 und andere Steinkörner zusammenkittet; kurz man kann 

 die Charaktere der Lagerung des Platins in den Magnesiu- 

 gesteinen ebenso nachahmen, wie die physikalischen und 

 chemischen Eigenschaften dieser interessanten Mineral- 

 species. 



Albert Gaudry: Der Dryopithecus. (Comptes rendus, 



1890, T. CX, p. 373.) 



Der Dryopithecus ist der einzige fossile anthropo- 



morphe Affe, den man mit dem Menschen verglichen 



hat. Ein (1856) im mittleren Miocän entdeckter Unter- 



